Die Silikatschmelzen. 201 



Fällen schien es allerdings, daß der höher schmelzende Anteil 

 der Mischung in der Lösung seinen Schmelzpunkt etwas er- 

 mäßigt, in den meisten Fällen ergab sich aber, daß das nicht 

 der Fall ist. 



Vergleicht man die Schmelzpunkte der Mineralgemenge, 

 so findet man, daß zumeist die Erweichung übereinstimmt mit 

 dem Punkte, welchen man erhält, wenn man das arithmetische 

 Mittel der Schmelzpunkte der Komponenten zieht. Nur dann 

 ist der Schmelzpunkt niedriger, wenn die niedriger schmelzende 

 Komponente die Eigenschaft hat, die andere rasch zu lösen; 

 so bei Hedenbergit und Akmit, welche ein starkes Lösungs- 

 mittel für die meisten hochschmelzbaren Mineralien sind. Hiebei 

 kommt also auch die Lösungsgesch windig keit in Betracht. 



Zu beachten ist aber, daß beim Schmelzen der Mischung 

 noch kein Gleichgewicht stattfindet, indem noch 20 bis 40° 

 höher nicht der ganze zweite Anteil geschmolzen ist, sondern 

 von diesem noch ein bedeutender Teil ungeschmolzen ist. 



Würde man denjenigen Punkt, bei welchem auch der feste 

 Teil der zweiten hochschmelzbaren Komponente geschmolzen 

 ist, zum Vergleiche heranziehen, so würde man Temperaturen 

 erhalten, die sogar bedeutend den aus dem arithmetischen 

 Mittel berechneten Schmelzpunkt übersteigen, aber die Eruie- 

 rung dieses Gleichgewichtspunktes ist sehr schwierig.^ 



Richtig wäre es aber, diesen Punkt zum Vergleiche heran- 

 zuziehen. Das, was wir messen, ist jedoch nur ein Intervall des 

 Beginnes der Lösung und der vollzogenen Lösung. 



Demnach verhalten sich diese Mineralgemenge, d. h. die 

 Silikate nicht wie Legierungen und wie die Nitrate und 

 organischen Verbindungen, welche, wenn sie als Gemisch 

 erhitzt werden, ihren Schmelzpunkt unter den der niedrigst 

 schmelzenden Komponente erniedrigen, sondern sie verhalten 

 sich wie isomorphe Mischungen, deren Schmelzpunkte zwischen 

 dem der beiden Komponenten liegen und so ziemlich das arith- 

 metische Mittel beider bilden.'^ 



1 Sie ist unter dem Mikroskop möglich; vergl. unten die Schmelzversuche 

 unter dem Mikroskop. 



2 Es braucht aber weiter nicht dargelegt zu werden, daß die betreffenden 

 Mineralien weder isomorph noch isodimorph sind. 



14* 



